15-1 MEMOnlAS CII5NTIFICAS I LITER ARIAS. 
Oxido de cobre CuO. 32.27 
Sesquioxido de liierro 11.14 
Oxido de zinc. 0.50 
Agua (perdida de peso al calor rojo 
naciente . . 18.53 
Insoluble (residuo arcilloso) 1.57 
96.94 
Loccdidad i hclio . — 'Este mineral me lia sido mandado por el 
sefior Pfliicker del Peru. Proviene de la mina de cobre Potochi, 
situada frente a la ciudad de Huancavelica, i segun los datos que 
ha tenido la bondad de comunicanne diclio seilor, se halla acompa- 
nado de cobre gris antimmial, que los mineros Hainan pavonado 
i que tiene color gris de acero con manchas de sulfato azul de 
cobre i otras verdes de sub-sulfato. Este cobre gris es dominante 
en la mina, amorfo i con indicios de cristalizacion algo confusa, 
quebradizo. blando, de estructura granuda, poco homojeneo, con 
criadero ferruj inoso. 
Analizado por los alumnos en el laboratorio del Institnto Na- 
tional, se hallo compuesto de 
Antimonio 36.9 
Azufre 23.5 
Cobre... 28.5 
Hierro. — 3.5 
Zinc 
Insoluble 6.0 
Asociado, pues, a este cobre gris el mineral que por su color, 
lustre i estructura puede equivocarse con cualquier cobre resinita, 
i en su composition presenta cierta analojia con cobre resinita 
manganesiano o ferrujinoso, debe probablemente su orijen a la 
descomposicion de dicho cobre gris. en cuya descomposicion. de- 
bida al influjo de los ajentes atmosfericos, casi la totalidad de 
azufre se ha eliminado, quizas al estado de sulfatos; al paso que 
la oxijenacion del cobre i del antimonio, dio lugar a un compuesto 
analogo al cobre resinita manganesiana (Cu0,Mu 2 0 2 ). Los dos 
clcmen tos se hallan combinados cn proporcion que se acerca a 
un equivalcnte de oxido de cobre por uno de acido antimoriiose- 
